I V E R 
Oîi feïit tîès-bien qme Toti aurolt fait itiie fotûîe 
Cl l'on avoit travaillé dans le premier four les com- 
|>ofitions de celui-ci , & rédiprôquement ; car com- 
.^arant les deux ci-à-côté , oii le fable eft en même 
Mangâtiefe. 
25 onces... 
2.3 
onces.. 
9^8 p. 7 onc. 
poids total. 
S:? p. 7 onc. 
poids total. 
Premier fout. 
Calcifi. Salin. Sàble. Chaux. 
Z40... 300... 30... 
Second four^ 
aSi... 200... 300... 33... 
Dans le premier four , 200 p. falin n'auroient pu 
fondre 300 p. de fable , & on n'auroit pu affiner avec 
fi peu de calcin. 
Voilà tout ce que ]e crois pouvoir dire fur cet ob- 
jet ; la relation de l'état du four , avec les propor- 
tions des matières , jettant tant de vague fur cette 
partie , & y ayant , comme on vient de voir , tant 
de combinaifons propres à faire du beau verre , en 
fuppofant qu^on ait eu toutes les attentions nécef- 
faires pour les calcinations. 
L'aûion de réunir & mélanger toutes les matières 
propres à faire du verre , eft connue fous le nom 
^aiïembLage ; ainfi aJfcmbUr ou faire Vaffemblage , fi- 
rgnifie en terme de métier , mêler & réunir les ma- 
tières nécefîaires à la compofition du verre. ^ 
Lorfque l'afTemblage eft fait , on fait fubir à la 
compofition l'opération de la fritte que nous allons 
détailler, ainfi que les fours où elle fe fait , & les 
©utils employés à la faire. Il eft néceffaire de prêter 
à cette defcription d'autant plus d'attention , que les 
fours à calciner les fels &: les calTons , font les mêmes 
que ceux que nous allons décrire. 
Ce que cefi quefritur , & la conflruclion des fours à 
J>/V/e. L'opération à^ fritter confifte à faire fubir aux 
matières afîemblées une calcination générale & par- 
faite ; c'eft pour ainfi dire , la perfeftion de toutes 
les calcinations particulières, une récapitulation des 
calcinations antérieures , & fi l'on veut me paffer le 
terme ^ elle eftdeftinée à mettre les matières au même 
ton de calcination. On fent combien cette opération 
eft utile ; par elle toutes les parties hétérogènes qui 
fe trouvent volatiles ont occafion defe diffiper; ainfi 
c'eft à elle qu'on doit l'entière expulfion du principe 
colorant , & conféquemment la belle couleur des 
glaces : c'eft aulfi à elle qu'on doit le mélange parfait 
& intime des matières qui conftituenî le verre : par 
elle la manganefefe répand dans toutes les parties 
de la compofition, & acquiert une forte d'adhérence 
à ces parties , qui la fait entrer dans la compofition 
4u verre ; car on a éprouvé qu'en mêlant la man- 
gaaefe à la compofition après que celle-ci avoit été 
frittée , &: l'expofant à la fufionfans faire fubir l'o- 
pération de la fritte à la manganefe elle-même , la 
propriété volatile de cette dernière matière en occa- 
fionnoit l'évaporation avant qu'elle pût fe mêler aux 
j>arties du verre & les colorer ; dès-lors l'effet qu'on 
'Çn àttendoit fe trouvoit nul. 
La fritte eft une opération indifpenfabîe , comme 
il eft évident par les avantages que nous venons de 
lui reconnoître. Il en eft un cependant , qui , quoi- 
^que très-confidérable , n'en entraîne pas la néceffité : 
c'eft la perfedion de la calcination. Il eft certain que 
Çqii auro.it cette raifon de moins de faire des frittes , 
fi l'on rendoit les calcinations particulières auffi-bien 
faites qu'il fût poftible ; mais d'un autre côté , l'atten- 
tion particulière & fuivie qu'il faudroit avoir pour 
la calcination de chaque matière en particulier, ré- 
pandroit beaucoup de minuties dans une befogne 
<|ui en eft déjà aftez pleine par elle-même ; encore 
courroit-on le rifque d'avoir des calcinations inéga- 
les conféquemment de faire de mauvais ouvrage : 
quelques.glaciers qui ont voulu fe difpenferde fritter, 
©nî été obligés d'abandonner ce projet , ne Le rem- 
f liffant qu'à leur perte^ 
Nous dirons d'abord un mot de la manière dont- 
fe comporte la compofition lorfqu'on la chauffe , des 
précautions avec lefquelles on la chauffe , des qua- 
lités & propriétés qu'elle acquiert par la fritte ; en- 
fuite nous décrirons les fours à fritte , & l'emploi, 
des outils néceffaires à fritter. 
Lorfque la fritte eft enfournée , il ne faut pas 
faire éprouver tout-à-coup un feu violent; cette 
conduite expoferoit à l'accident de la fufton aqueu- 
fe. On chauffe donc d'abord foiblement pour don- 
ner le tems à l'humidité de fe diffiper lentement ; la 
fritte fume & s'amollit , c'eft dans cet inftant qu'il 
faut la remuer avec force pour l'empêcher de de- 
venir plus molle , en aidant à l'évaporation de fon 
humidité ; lorfque la fritte ne fume plus , & qu'elle 
redevient friable , on peut pouffer la calcination à 
un grand feu en remuant fouvent la fritte. Cette 
précaution eft absolument néceffaire , i**. pour don- 
ner lieu à toutes les parties de fe calciner également , 
2°. pour obvier à la difpofition qu'a la fritte de fe 
réunir en morceaux (y), il faut empêcher que la 
fritte ne fe prenne avant qu'on la regarde comme 
finie , ce qu'on reconnoît lorfqu'après avoir paffé la 
fufion aqueufe , & avoir été chauffée quelque tems 
on n'apperçoit plus aucun changement dans fa cou- 
leur ni en général dans fon état. 
Après que la fritte eft finie , on y jette la quanti- 
té de calcin qu'on juge convenable ; on ne fait pas 
fubir au calcin tout le tems de la fritte ; 1°. parcs 
qu'il n'a absolument befoin que d'être mêlé à la 
fritte , &C qu'il ne faut que très-peu de tems pour 
cela ; 2°. de peur que cette matière qui a déjà été 
fondue qui a plus de propenfion à la vitrification 
que les autres , ne vînt à fondre en tout ou en par- 
tie , & ne dérangeât par cet accident l'opération de 
la fritte. 
Il eft néceffaire pour la facilité du frittier , (ç) & 
pour l'aifance de l'opération , de ne pas mettre une 
grande quantité de fritte dans le four ; plus il y en 
aura , moins il fera aifé de la remuer & d'expofer 
toutes fes parties au feu : (a) huit ou neuf cens li- 
vres de fritte fuffifent dans un four de dix piés de 
diamètre. 
Les fentimens font partagés fur la fritte ; les uns 
veulent qu'on la laiffe prendre en morceaux les plus 
gros qu'il eft poffible ; les autres veulent au con- 
traire qu'elle foit prife le moins qu'il fe peut ; je 
ferois volontiers de l'avis de ces derniers , & voici 
mes raifons. i^. La fritte reftant en petites ])ardes , 
reçoit une calcination bien plus parfaite 6l plus gé- 
nérale que lorfqu'elle fe prend. Dans ce dernier 
cas , les parties intérieures ne reffentent plusl'aâion 
du feu. 2°. Le mélange du calcin eft bien plus uni- 
forme ; lorfqu'on lailfe prendre la fritte , il y a des 
morceaux où il n'y a point de calcin ; d'autres ne 
font autre chofe que du calcin. 3 ^.Lorfqu'on enfour- 
ne la fritte dans le creufet pour faire du verre , fî 
elle eft en gros morceaux , la chûte d'un de ceux-ci 
peut caffer le creufet , ce qu'on ne rifque pas lorf- 
que la fritte n'eft pas prife. 
Les qualités auxquelles on reconnoît de bonnes 
frittes , font la belle couleur d'un blanc un peu rou- 
ge , la légèreté & la porofité ; ces deux dernières 
propriétés prouvent que l'on n'a pas négligé de 
remuer la fritte , & que par-là on a aidé autant qu'on 
a pu à fa calcination , puifqvi'elle n'a pu fe coaguler 
affez pour acquérir tme denfité un peu confidérabîe. 
On doit avoir foin d'éplucher la fritte avec le 
(y) Le falln fondu ? ou plutôt tendant à fe fondre, forrae 
un gluten & la liaifon par laquelle la fritte fe réunit en mor- 
ceaux , ce que les gens du métier appellent fe prendre. 
{l ) Ouvrier chargé de faire la fritte. 
{a) Nous dirons la manière de remuer la fritte en parlaîît: 
du rable» 
